외장 형성 단계 는 다 이 구멍 이 2 . 8 mm 인 압출기 - 헤드 와이어 - 코팅 다이 로 용융 된 폴리프로필렌 매트릭스 물질 을 공급 한 , 온도 약 250 ℃ 의 75 mm 이축 압출기 ( Berstorff 제품 , 축 L / D 비 34 ) 를 이용 하 여 함침 단계 직후 에 연계 하 여 수행 했 다 . 함침 및 외장형 성 을 위한 이송 속도 는 250 m / min 이 었 다 . 외장 형성 된 가닥 은 길이 가 12 mm 인 펠릿 으로 절단 했 다 . 생산 은 적어도 8 시간 동안 매끄럽 고 안정 되게 진행 되 었 고 ; 유리 의 보풀 이나 유리 가이드 부재 의 오염 은 관찰 되 지 않 았 다 . 펠릿 을 함유 하 는 용기 에서 , 자유 유리 섬유 는 발견 되 지 않 았 고 , 이것 은 모든 유리 가 효과 적 으로 함침 되 고 외장 형성 되 었 음 을 의미 한다 . 10 질량 % 함침제 가 적용 된 실험 에서 이송 속도 는 어떠 한 문제 없이 300 m / min 이상 으로 증가 할 수 있 었 다 . 결과 는 표 1 에 제시 했 다 .